404 



Mineralogie. 



Herrn. Haef cke : Über die chemische Constitution der 

 Hornblende. Inaug.-Diss. Göttingen 1890. 



Der Verf. hat unter der Leitung von P. Jannäsch eine Anzahl Horn- 

 blenden untersucht, die alle alkalihaltig gefunden worden und die. je nach- 

 dem sie frei von Sesquioxyden sind oder nicht, sich als isomorphe Mischungen 

 von Bisilicaten oder von Normalsilicaten darstellen. In fast allen Fällen 

 wurden die Resultate durch Beimengung grösserer Mengen von Glimmer 

 in den untersuchten Hornblenden getrübt, so dass vorläufig wohl die Exi- 

 stenz von lediglich aus Normalsilicaten gebildeten Hornblenden wohl noch 

 für zweifelhaft gehalten werden darf. 



Der Verf. schickt seiner Arbeit eine historische Einleitung über die 

 Entwicklung der chemischen Kenntniss der Hornblenden voraus, gibt dann 

 die Methoden an, die er bei seinen Analysen angewandt hat, und geht 

 schliesslich zur Besprechung von diesen selbst über. 



Die untersuchten Hornblenden sind die folgenden: 



X. H. von Pierpoint Hl., dunkelgrün bis grau, begrenzt von 

 ocpoc (100); ooPoo (010); ooP (110); Poo (011); — P (111). 2. H. von 

 Pierpoint L, wirr durcheinander liegende meist sehr kleine Individuen, 

 blaugrün, begrenzt von ooPoo (100); ooP (110): — P (111); P (Iii) 

 3. H. v. Pierpoint II., Aggregat grosser brauner Krystalle , von der- 

 selben Combination. 4. H. von Snarum. ein grosser schwarzer Krystall 

 ohne Endflächen. 5. H. von Ersby, kleine stahlblaue Krystalle im Kalk- 

 spath. 6. H. von der S omma , schwarze unvollkommene Krystalle. dunkelgrün 

 durchscheinend. 7. H. von Eden ville, schwarze Krystalle, ooPoo (100): 

 ocP (110); P (111) [? d. Ref.]; OP (001); Poo (101). 8. H. vom Aetna, 

 von den Mti. Rossi, ooP (110); ocPoo (010); P (III) [? d. Ref.]; OP (001); 

 von einer schlackigen Schale bedeckt. Die Analysen haben die in fol- 

 gender Tabelle aufgeführten Zahlen ergeben: 





1. 



2. 



3. 



4. 



5. 



6. 



7. 



8. 



Si0 2 



55,90 



57,13 



55,82 



53,42 



41,20 



38,84 



41,67 



40,20 



Ti0 2 





0,20 



0,16 



0,23 



0,43 





0,85 



3,34 



MgÖ 



22,96 



21,86 



22,61 



18,22 



15,15 



11,41 



10,29 



13,49 



CaO 



12,25 



12,09 



12,59 



10,28 



12.26 



11.70 



11,35 



12,10 



FeO 



2,33 



1,35 



0,69 



7,36 



4,67 



10^90 



16,28 





MnO 











Spur 









Fe 2 3 



0,78 



0,29 



0,82 



2,52 



2,49 



6,63 



1,83 



13.77 



A1 2 3 



1,29 



2,10 



3,21 



3,12 



15,40 



13,70 



11,38 



14.62 



K 2 



0,66 



0,91 



0,62 



0,14 



1,98 



2,61 



0^96 



0.70 



Na 2 



1,24 



3,03 



1,93 



317 



3,44 



3,08 



3,76 



3.02 



Li o 





0,26 















Fl" 



0,62 



0,90 



1,31 



1.52 



1,86 



0,70 







H,0 



1,98 



1,42 



1,27 



1,11 



1,31 



1,74 



2,18 







100,01 



101,54 



101,03 



101,09 



100,19 



101,31 



100,55 



101,24 



G. = 



3,031 



3,008 



2,981 



3,091 





3,313 



3,283 





